内容提要:结合日常施工的需要,对施工中热轧普通工字钢对接焊接 后加强钢板的选取进行试算选取,确定加强钢板的规格型号,编制各种型号热轧工字钢加强钢板选取的统一表格,方 便日后施工的选用。 日常的施工当中,根据施工需求经常会对普通热轧工字钢截断和接长,需要对常用的热轧工字钢( 30、45、56)进行焊缝对接作业,施工中截面对接以后(焊接),需要在腹板位置焊接钢板加强,用来弥补焊接 作业质量不足对截面抵抗矩的削弱,但是往往对于钢板规格 的选取存在疑问,通常会根据以往的施工经验选取较大规格 的板材来弥补焊接质量的不足,因此造成了施工中板材的浪 费,如何选取合适规格的钢板,以45a工字钢为例,通过 对不同规格板材的选择和试算,找出最合理、最经济的材料 尺寸,并编制各种型号工字钢的加强钢板选取表格,以做到 材料的合理利用和成本的节约。 施工当中最为常见的焊接方法是手工电弧焊,通电后,在焊条与焊件间产生电弧,电弧的高温(可达到 3000C)将 电弧周围的金属变成液态,形成熔池,同时高温也是焊条金 属融化,滴落至熔池中,与焊件的熔融金属结合。冷却后即 形成焊缝。焊条外包的要批则在焊接过程中产生气体,保护 电弧和容化金属,形成熔渣覆盖焊缝,防止空气中的有害气 体与熔化金属接触,改善的焊缝的力学性能。 手工电弧焊优点是操作简便、焊接方便,但是焊缝带的质量有一定的缺陷,在焊接过程中产生于焊缝金属或附近热影 响区刚才表面或者内部的缺陷。常见的缺陷有裂纹、焊瘤、 烧穿、电弧坑、气孔、夹渣、咬边、为熔合等。焊缝缺陷的 存在势必削弱焊缝的受力面积,在缺陷处引起应力集中,故 对连接的强度、冲击韧性及冷弯性能等均有不利影响。 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001规定, 焊缝质量等级分为一级、二级和三级;三级焊缝只要求对全 部焊缝做外观检查,在平时的施工当中由于焊接技术和检测 手段的影响,可以把我们日常施工当中所遇到的焊缝质量规 3.145a 截面达到设计强度的弯矩计算 由已知资料查出45b工字钢截面特性: Wx=1430cm3Ix/Sx=38.6cmtw?11.5mmd?18mm MMmax2?215N/mm=(设计强度) 31430?10Wx Mmax=215N/mm?1430?10mm23 tw——工字钢翼缘板厚度 Mmax——使截面达到材料设计强度的计算截面弯矩(荷 载乘以分